Technologische Notizen. 745 



Technologische Notizen. 



lieber die Bestandtheile, das Rösten und Bleichen d e r Diesestand- 

 Flachsfaser hat J. Kolb^) Uutersuchunffen ausgeführt. Die Substanz, t'^eiie, das 



. Rösten und 



welche die Bastfasern des Flachses verbindet, ist Pectose. Die Röste scheint Bleichen 

 den Zweck zu haben, die Pectingährung zu veranlassen; die hierbei gebildete der Flachs- 

 Pectinsäure bleibt der Faser anhaften. Die kaustischen Alkalien bilden in ^^^^^' 

 der Kälte pectinsäure Salze, welche als gelatinöse Hülle den Flachs umgeben 

 und ihn vor weiterer Einwirkung schützen. Schwächer wirken die kohlen- 

 sauren Alkalien; beim Kochen mit denselben wird Metapectinsäure gebildet, 

 die Faser verliert hierbei ca. 20 Proc. an Gewicht. Die Verminderung der 

 Festigkeit des Fadens durch die Behandlung mit Alkalien ist der Entfernung 

 der Pectinkörper nicht proportional; Soda schwächt selbst in stärkeren 

 Lösungen die Festigkeit nicht, Kalk dagegen schon in der Kälte nicht un- 

 beträchtlich, noch mehr aber eine allzulange Einwirkung der kaustischen 

 Alkalien. 



Alkohol und Aether entziehen dem Flachs ein weisses Fett von Wachs- 

 consistenz und ein grünes Oel von durchdringendem Gerüche. Ihre Menge 

 beträgt 4,8 Proc. vom Gewichte der Faser. Bei Behandlung mit kaustischen 

 Alkalien werden sie verseift, während kohlensaure Alkalien dieselben nicht 

 auflösen und deswegen die Faser mit grösserer Geschmeidigkeit zurücklassen. 



Die rohe Flachsfaser enthält neben Pectinsäure noch einen grauen Farb- 

 stoff, welcher durch Chlor, unterchlorige Säure und Wasserstoffsuperoxyd zwar 

 gebleicht, nicht aber zerstört wird. Die Bleichung beruht nach des Verf.'s 

 Versuchen nicht auf einer Wasserstoffentziehung, sondern ist vielmehr Folge 

 eines Oxydationsprocesses. Das Bleichverfahren zerfällt theoretisch in zwei 

 Operationen: 1. Entfernung der gelblichen Färbung mittelst einer streng durch- 

 geführten Erschöpfung durch Alkalien; 2. Oxydation, welche die graue Sub- 

 stanz entfärbt, ohne selbige auflöslich zu machen. 



Verf. bespricht weiterhin die Einwirkung der verschiedenen Bleichmittel 

 auf die Festigkeit der Faser. Darnach erheischt die Anwendung des freien 

 Chlors die meiste Vorsicht. Chlorkalk und Wasserstoffsuperoxyd können in 

 fünf- bis zehnmal stärkeren Lösungen angewendet werden. Reine Chlorkalk- 

 lösung vermindert die Festigkeit der Faser weniger, als bei gleichzeitiger 

 Anwendung von Kohlensäure ; am nachtheiligsten ist ein Zusatz von Salzsäure 

 zu dieser Bleichflüssigkeit. 



Als Antichlor empfiehlt der Verf. verdünnten Salmiakgeist. Seine Anwendung 

 hat zugleich den Vortheil, dass man erkennen kann, ob die gebleichte Faser noch 

 Pectinstoffe enthält und sich deshalb mit der Zeit wieder färben wird oder nicht. 

 Im ersteren Falle färbt sie sich auf Zusatz von Ammoniak gelb. 



1) Compt. rend. T. 66. p. 1024, und T. 67. p. 742. 



